310 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
tems pour en profiter avant l’impreflion de cet article ; maïs je rerrouverai. 
Poccalion d'en faire ufage à l'article Fer, & pour lors j'aurai probable- 
mept votre Mémoire même au lieu de l'extrait. Dans le même tems que 
vous vous occupiez de certe matière , M. Prieflley avoit pris de fon côté 
-pour fujet de fes recherches, des phénomènes qui y touchent de près , 
rels-que le charbon des métaux, chareoal of metals, la fonte cémerr- 
tée, annealed, &c. Le fvolume où il les a publiées m'eft arrivé au 
moment que je corrigeois l'épreuve du dernier paragraphe, & j'ai eu la 
fatisfaction de pouvoir recueillir encore quelques-unes des preuves qu'il 
m'offroit que la plombagine pouvoit s'allier aux métaux, & qu'elle 
exiftoit dans la fonre & dans l'acier : voici la note que j'ai ajoutée, 
« Eu examinant comparativement, foit avant, foit après la cémenta- 
»tion, les clous ou chevilles de fer crud que l'on cémenre à Bir- 
» mingham, dans le charbon, pour leur donner une forte de dud&i- 
> lité, & qui portent alors lenomdeclous de fer crudengraiflé (annealed), 
»ce grand Phyficien a obfervé que 1000 grains de ce fer crud 
» ainfi perfectionné, laiffoient après leur diffolution dans l'acide vi- 
» triolique délayé, 68 , 7$ grains de poudre noire infoluble; que la 
» diffolution fe faifant très-lentement, il fe fépare des paillettes noi- 
» res qui confervent la forme des morceaux ( 7'avois également vu & 
>» décrit ce phénomène); que lacier en général donne beaucoup plus 
>» de réfidu noir que le fer, ce qui pourroit le faire nommer fer mal- 
» léable engraiffé ; que ce réfidu noir n'eft pas foluble dans l'acide 
» muriatique; que fi on expofe au foyer de la lentille 10 grains an- 
» glois de ce réfñidu ( 8, 119 grains de France), ils fourniflent 
» 1 + pouce cubique françois de gaz méphitique, & 12,889 de 
» gas inflammable détonnant, quoiqu'il fe diflipe une grande partie 
» de cette pouflière léoère; que ce réfidu s’eft réduit à Æ de fon poids, 
sw lorfqu'il a été fondu par la lentille à Pair libre, & qu'il refflembloit 
» alors à une fcorie; en un mot qu'il fe comporte comme la plomba- 
>» gine, & fe rélout, comme elle, prefqu’entièrément en gas acide mé- 
>» phitique & en gas inflammable. 
» En prenant le terme moyen de fes expériences, on voit que 98, 
= 38 grains françors de fer crud, avant la cémentation, donnent 14$ 
» pouces cubiques françois de gaz inflammable; que pareille quantité 
» du même fer crud cémenté en donne 169 = pouces cubiques ; qu'une 
» pareille quantité d'acier, en donne 155$ pouces cubiques, & que 
» 97,15 grains du fer dont l’un des aciers avoit été préparé, en ont 
» fourni ISS$ L c 
» C’eft l'opinion de ceux qui fabriquent l’acier (dit encore M. Prieftley), 
» que le fer ne diminue, ni n’augmente de poids dans l'opération , & 
» ceux qüi cémentent la fonte, aflurent qu'elle perd beaucoup; mais 
» £s propres obfervations fent plus conformes à celles que j'ai rap- 
